RECHERCHES SUR LES PHENOMENES, ETC. 



375 



que j'ai fréquemment appliquée dans mes propres recherches. Si Ton 

 exprime M en unités 1000 C. G. S., les observations de M. Henderson 

 donnent, à 18° C, C x = 0,2847 et C, = 1,798. Dans un champ de 

 38000 unités C. G. S. et à cette température l'augmentation était de 

 233,4 %. 



En observant l'augmentation de la résistance à diverses températures 

 M. Henderson trouva qu'à de basses températures elle est plus consi- 

 dérable qu'à des températures élevées. Cela résulte surtout des recher- 

 ches de MM. Fleming et Dewar ] ), qui mirent du reste en lumière la 

 grande influence d'impuretés, même en petite quantité, sur les proprié- 

 tés électriques de ce métal. C'est ainsi que deux échantillons de bismuth, 

 purifié avec soin, accusèrent un minimum de résistance vers — -80° C, 

 et qu'un autre échantillon offrait un minimum vers 0° et un maximum 

 vers — 200°, tandis que du bismuth préparé par voie électrolytique 

 par MM. Hartmann et Braun montrait une diminution constante de 

 la résistance, de même grandeur que chez la plupart des autres métaux 

 purs, et telle que si la diminution restait constante jusqu'au zéro absolu, 

 la résistance serait presque nulle en ce point. Quant à l'augmentation mag- 

 nétique de la résistance dans ce bismuth électrolytique, l'abaissement de 

 température a sur cette augmentation une influence telle qu'à une cer- 

 taine température la résistance dans le champ atteint un minimum, et 

 augmente rapidement à des températures plus basses encore, comme 

 on le reconnaît au tableau suivant. 



Température 



Champ magnétique. 



0 



2450 



5500 



14200 



+ 19° 



116,2.10'' 



123,5 



132 



187 



— 79° 



78,3 



105,0 



158 



284 



— 185° 



41,0 



186,0 



419 



1750 



— 203° 



34,3 



283,5 







*) Voir p. ex. Proc. Boy. Soc, 60, 73 et 425, 1896. 



